SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1921. I ^69 



nement a fournit des chiffres extrêmement faibles, voisins de la limite de 

 sensibilité des appareils. 



En fait, les étalons (C iiraniuni généralement usités sont préparés avec des 

 couches d' épaisseur de cet or, Ire. 



Les préparations étaient conservées sous verres de montre et enfermées dans un 

 meuble spécial du laboratoire. Or toutes ces préparations avaient montré, au bout 

 d'un temps suffisamment long, des baisses d'activité a pouvant aller, après quelques 

 années, jusqu'à 3o pour 100 de la valeur primitive, les produits dont la couleur allait 

 le plus vers le vert ayant présenté les baisses les plus fortes, ceux dont la couleur 

 allait le plus vers le noir, les baisses les plus faible=. 



L'aspect extérieur de la prépaiation ne changeait aucunement au cours de cette chute 

 d'activité. Les oxydes parfailemenl noirs, provenant de calcinations à très haute tem- 

 pérature (1200° env.) présentaient seuls des activités stables. D'autre part, les 

 activités diminuées des oxydes verts avaient été rétablies à leur valeur primitive 

 en reprenant les oxydes à l'état de sels, puis recalcinant ces sels à l'état d'oxxdes. 



Depuis la reprise de ces expériences, interrompues presque complètement 

 pendant 18 mois, les faits suivants ont été constatés : 



1° Tous les faits précédemment décrits ont été confirmés; 



2" L'activité de l'oxyde vert rétablie à sa valeur primitive sesl remise 

 à décroître, comme l'activité de tout oxyde vert; 



3** Il n'est pas nécessaire de passer par l'intermédiaire du sel pour rétablir 

 l'activité primitive. Une calcination directe de l'oxyde dégradé rétablit les 

 activités primitivement mesurées; 



4" En même temps que se rétablit l'activité, le produit subit nue perte 

 de poids; 



5° Cette perte de poids correspond, pour la plus grande partie en tous 

 cas, à un départ d'eau, qui a été recueillie; 



6° Une chauffe fuite sur un oxyde de couleur piesque noire, dont l'acti- 

 vité avait très peu diminué depuis 8 années, n'a provoqué qu'une très faible 

 perte d'eau et une montée infime de l'activité; 



7** Un échantillon commercial très ancien d'oxyde parfaitement noir, 

 dont l'activité est restée constante, depuis des années, comme celle des 

 oxydes parfaitement noirs préparés par calcination à très haute température, 

 n'a, par une chauffe de Goo°, ni perdu d'eau ni varié d'activité. 



Les expériences relatées en 3°, 4°? 5°, 6° et 7° scnl consignées dans le 

 Tableau suivant ; 



